376 



GIO. PIETRO GRIMALDI 



spetto a quello temperato occupava la stessa posizione nella 

 scala termoelettrica che nelle altre esperienze. 



I valori di |3 e più specialmente quelli di ò, a prescindere 

 dal segno sono più piccoli di quelli avuti con la coppia N. 3 

 contenente l'uno per cento di stagno, e temperata come la cop- 

 pia N. 8 ; pare adunque che l' aggiunta di nuova quantità di 

 stagno diminuisca l'effetto della tempera ; precisamente come av- 

 viene per il carbone aggiunto al ferro. 



17. Per fare meglio vedere la variazione di /3 e di (J con la 

 proporzione dello stagno contenuto nel bismuto, riporto nella se- 

 guente tabella i valori medii di questi due coefficienti presi fra le 

 coppie della stessa composizione, temperate nel miscuglio frigorifero. 



18, L'analogia dell'acciaio col bismuto -acciaio viene adunque 

 confermata dalle presenti misure termoelettriche in modo piuttosto 

 soddisfacente: ove si ammetta come rigorosamente stabilita, essa 

 potrà servire a studiare con maggiori particolari il processo della 

 tempera in questo caso molto più semplice di quello dell'acciaio. 



Riguardo alla spiegazione dei fatti ottenuti parmi che quella 

 data da Karsten per la tempera dell'acciaio si possa applicar 

 bene al nostro caso; non è inverosimile che riscaldando il bismuto 

 fin presso alla temperatura di fusione si possa formare un com- 

 posto che possieda proprietà fisiche notevolmente diverse da quelle 

 dei componenti, e che questo composto si dissodi di nuovo se il 

 metallo ritorna lentamente alla temperatura primitiva, mentre 

 possa invece persistere in tutto o in parte quando il metallo vien 

 raffreddato bruscamente. Il fatto che i valori di Pj per le coppie 

 N. 1 e N. 2 (§ 10) andavano successivamente aumentando con 

 i diversi riscaldamenti confermerebbe, parmi, tale spiegazione, che 

 però è assai difficile dimostrare con esperienze dirette. 



